SÉANCE DU 22 JANVIER 1906. 19^ 



Palladium. — Ce métal, qui a été fondu par Deville et Debray au moyen 

 du chalumeau à gaz d'éclairage et à air, a été volatilisé par eux au chalu- 

 meau oxhydrique. 



23s de palladium ont été chauffés au moyen d'un courant de 5oo ampères 

 sous 70 volts pendant 2 minutes. Le métal entre! rapidement en fusion, 

 puis en ébullition et 3^,2 ont été volatilisés avec la plus grande facilité. Le 

 métal restant dans le creuset a été saturé de carbone et sa surface est 

 recouverte de cristaux de graphite. Autour du creuset et dans le four, la 

 chaux est colorée en noir; elle contient à une certaine distance du 

 creuset de nombreuses sphères métalliques présentant souvent l'aspect 

 d'un amas de cristaux. On rencontre aussi dans ces sphérules des géodes 

 remplies de petits cristaux. Enfin, sur le tube froifl après traitement par 

 l'acide acéticpie, on obtient une poussière noire très ténue de nombreux 

 globules et des cristaux microscopiques. 



Dans une autre expérience, iSo^de palhulium ontélé chauffés 5 minutes 

 avec un courant de 5oo ampères sous 1 10 volts. Le métal fond rapidement, 

 mouille la paroi de charbon, dissout du carbone et enfin entre en ébulli- 

 tion tranquille. La vapeur vient se condenser sur le tube froid et sort par 

 les cavités qui donnent passage aux électrodes. Il s'est volatilisé dans cette 

 expérience 9^,63 de palladium. La chaux fondue qui se trouve à une cer- 

 taine distance du creuset est colorée en noir. 



Si l'on sort du four électrique un culot de i5o^ de palladium liquide sa- 

 turé de carbone et qu'on le laisse refroidir, du graphite monte à la surface 

 et la recouvre de cristaux lamelleux superposés. Puis, lorsqu'une croûte so- 

 lide s'est formée, on entend des craquements secs, la surface du métal se 

 fendille et il sort çà et là des gouttes brilhintes de métal fondu et des cham- 

 pignons cristallins plus foncés. La surface du métal possède une couleur 

 bleutée à reflets irisés et présente des dendrites à angles droits et des cris- 

 tallisations confuses. 



Sur le tube froid on trouve un feutrage de très petits cristaux, mélangé 

 de sphérules métalliques. 



Iridium. — iSo^ de métal ont été chauffés 5 minutes avec un courant de 

 5oo ampères sous 1 10 volts. Dès qu'il est liquide, le métal mouille le creu- 

 set, dissout du carbone, puis distille régulièrement. En 5 minutes, on a 

 distillé 98 d'iridumi. Par refroidissement, il roche et fournit un métal dur 

 qui, cependant, se lime assez bien. La surface du métal est parfois cristal- 

 line et présente en quelques points de l'iridium filiforme. Il contient 2,80 

 pour 100 de graphite et se brise sous le choc. 



